Ueber die Elasticität der Metalle. 13 



Ich machte auch einen Versuch den Torsionsiiioihil desselben Drahtes 

 bei verschiedenen Temperaturen zu bestiunnen. Hierbei wurde die oben be- 

 schriebene Torsionswage angewendet. Der Dralit, dessen Länge bei diesem 

 Versuche 305 nun war, wurde in ein nur wenig kürzeres cylindrisches Glas 

 (Lampenglas) mit Hülfe eines Weichgummipropfens, welcher den Boden des 

 Glases bildete, und einer im oberen Theile des Glases angebrachten diametra- 

 len Korkscheibe so eingesetzt, dass derselbe in der Achse des Cylinders sich 

 befand. Wenn der Draht in der oben beschriebenen Weise im Torsionsappa- 

 rate befestigt war, ruhte der den Dralit wasserdicht umschliessende Gummi- 

 propfen und das Glas auf dem oberen Ende der Achse e und wurde zusam- 

 men mit dieser und dem unteren Ende des Drahtes gedreht, während die 

 Korkscheibe, die den Draht in ihrer Mitte mir leicht berührte, das Glas in 

 aufrechter Stellung hielt. Das Glas wurde mit Wasser von höherer Teini)eia- 

 tur gefüllt, und während die Temperatur sank, wurde dann eine Reihe von 

 Ablesungen gemacht. Die Resultate sind aber nicht so genau, dass man aus 

 ihnen eine sichere Kenntniss vom Einflüsse der Temperatur auf den Torsions- 

 modul des Drahtes gewinnen könnte. Ich theile darum hier nur die Beob- 

 achtungen bei den niedrigeren Temperaturen mit. 



Mittel: 0,0005800. 

 Setzt man das gefundene Mittel für - in die Formel (5) ein, so bekommt man 

 mit l = 305 mm, :ir- = 0,5153 mm'^ 



f - 4845 



als Werth des Torsionsmodules dieses Kupferdrahtes bei gewöhnlicher Tempe- 

 ratur. Der gefundene Werth dürfte indessen etwas zu gross sein, weil der 

 Draht nicht in seiner ganzen Länge zwischen den Befestigungspunkten voll- 

 kommen frei Avar. 



Als Werth des Elasticitätsmodules dieses Drahtes bei etwa IB'HJ. ergiebt 

 sich duich Interpolation aus den für 10" und 20" gefundenen Werthen 12440. 



N:o 5. 



